132 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



de la carretilla, del balde, de la pala ó de la cuchara de albañil. 

 Otro procedimiento sería demasiado caro y moroso. 



Por otra parte, este Departamento carece de un laboratorio apro- 

 piado para hacer los ensayos en la forma que se practica general- 

 mente. 



Estas consideraciones nos indujeron á resolver, desde luego, ha- 

 cer ensayos prácticos y no de laboratorio ; debiendo por lo tanto 

 nuestros resultados numéricos ser notablemente aumentados para 

 que puedan compararse con los generalmente obtenidos; pero 

 nuestros ensayos tienen la ventaja de demostrar á primera vista los 

 resultados prácticos que se obtendrán en las construcciones, que es 

 el punto verdaderamente importante. 



Por lo demás, si un producto hidráulico, tratado en las condicio- 

 nes prácticas más desfavorables, da buenos resultados, es claro 

 que, en condiciones mejores, los resultados serán también más 

 favorables. 



En los ensayos de laboratorio se procura una temperatura cons- 

 tante, nosotros hemos preferido colocar nuestros ensayos á una 

 temperatura ordinaria y aún á las heladas, que es la condición en 

 que se han de colocar en la práctica. 



Asimismo, al rellenar los moldes, hemos tenido cuidado de no 

 comprimir los morteros, solo fueron sacudidos para eliminar las 

 burbujas de aire aprisionadas en las masas ; sin embargo, después 

 de rotas las muestras aparecieron en notable cantidad, así como 

 también varias impurezas tales como pajitasy granos gruesos de. 

 arena. Todos estos antecedentes deben tenerse en cuenta si se quie- 

 re comparar las cifras que presentamos con las que se obtienen en 

 los laboratorios. 



La arena que hemos empleado fué la ordinaria, de Montevideo, 

 sin lavarla ni cribarla, cuya densidad era de 1285 kilogramos ; el 

 agua ha sido la común, del servicio de aguas corrientes ; la pro- 

 porción de los elementos de las mezclas ha sido determinada volu- 

 métricamente. 



La máquina de que nos hemos servido para las esperiencias de 

 roturas por tracción, ha sido la de la oficina de Contraste de las 

 Obras de Salubridad de la Capital. Los moldes de esta máquina, 

 en forma de 8, presentan una sección mínima de 1 Vs X *! V2 P^^~ 

 gadas inglesas, ó sea 14.44 centímetros cuadrados. 



La tracción se hace por un depósito graduado en el estremo de 

 una palanca, ó brazo de romana, en el cual cae un chorro de agua, 



